666 ACADÉMIE UKS SCIENCES, 



sait, pour un diapason ('): 



. ,.,892 55)-- /Ë e 



2 271 v/3 



(E, coefficient d'élasticité; D, densité du métal; e, épaisseur; /. longueur des branches 

 du diapason ). 



Il résulte de nos expériences, faites sur des diapasons métalliques, que dans les 

 aciers, le chrome élève la hauteur du son, le nickel l'abaisse; la courbe de variations 

 de la hauteur du son présente un minimum pour les alliages à 36 pour loo de Ni. 



11. La hauteur du son en fonction de la température est liée aux propriétés méca- 

 niques du métal par suite de la variation de E, D, e et /. L'influence de la dilatation 

 est faible vis-à-vis de celle de la variation du coefficient d'élasticité. 



Dans tous les métaux, cette hauteur s'abaisse quand la température s'élève; la loi 

 de variation pour l'acier au carbone est parabolique comme l'ont indiqué les expé- 

 riences de WoodrufF; dans un court intervalle de température, la courbe représenta- 

 tive peut se confondre avec une droite (loi linéaire des anciennes expériences) 

 N-=N„(i — y.t) (où N et No représentent les nombres de vibrations par seconde 

 à <" et h 0°). 



Nous trouvons pour a, au cours de recherches sur différents aciers, les 

 valeurs suivantes : 



Acier contenant : a. 



, ,, ( f)8 X lo-"^, de 0° à 70° 



0,07 pour 100 de C { ', „ . , „ - o 



^ ' j i/|3 X io~', de 200° a 000° 



„ , ,^ l 107 X 10-'', de 0° à 180° 



o,8q pour 100 de C { ., , , „ . , „ 



' ^ ' ( i32 X 10^', de 200° a Soo" 



I pour 100 de C et 2 pour 100 de Cr. i33 à i44 



1 à 2 pour 100 de Si 1 10 à i3o 



56. 57 et 58 pour 100 de Ni " 19 à i3o 



L'essai des aciers au nickel a conduit à des résultats très différents (-). 

 Jusqu'à 27 pour roo de Ni, a semble croître : 



Ni. a. 



25 pour 100 1^0 X I0~^ 



( 160 X I0-^ de o" à 60° 



27 pour 100 i 0. . , 



' ' ( 3oo X io~", de 100° a 200" 



C) Voir les éludes de Mekcadier, Comptes rendus, t. 83, 1876. — Kayser, Wied. 

 Ann., t. Vlll, 1879. — KoENiG, Wied. Ann., l. IX, 1880. — Michelson, Amer. J. of 

 Se, t. XXV, i883. — PiERPAOLi, Alt. R. dei Lincei mem.. t. 111. 1901. — Woodrukf, 

 Pkys.Rei'., t. XVI, 1903. 



(') Ces alliages nous ont été très aimablement préparés par la Société des Aciéries 

 de Gommenlry-Fourchambault et Decazeville, et trois des compositions par la Société 

 Le Ferro-Nickel. 



